IQ04 Xo. I. SCHMELZP.-ERNIED. DER SILIKATSCHMELZLÖSUNGEN. Sj 



Resultat: Aus Akermans Untersuchungen berechnet sich die 

 Schmelzpunkt-Erniedrigung von dem eutektischen Gemische Augit : 

 Olivin zu etwa 120° niedriger als der Schmelzpunkt (1225°) des Augits 

 (Diopsids) und somit zu et«-a 300° niedriger als der Schmelzpunkt (1400*^ 

 des J^-Olivins (sowohl der Diopsid wie der Olivin mit einer ganz 

 niedrigen /V- Menge vorausgesetzt). 



— Zufolge meiner /^r^w^/^r- Messungen an den Hochofenschlacken 

 von Finshyttan (s. S. 28), wo die Krjstallisation mit der Ausscheidung 

 von 01i\-in anfing, und wo später sehr viel Augit gebildet wurde, war die 

 Schlacke bei einer Temperatur von 1208* noch völlig flüssig; in der 

 gemischten Lösung, die nicht sehr weit von dem eutektischen Gemische 

 Olivin : Augit liegt, begann die Krystallisation des Olivins erst bei 

 einer Temperatur von mehr als 200' niedriger als der Schmelzpunkt 

 des Oliinns. 



Und der Krystallisations-Æ"w^/punkt. der annähernd mit dem Erstar- 

 rungspunkt der eutektischen Mischung Olivin : Augit zusammenfallen 

 muss, liegt zufolge der Pyrometer- Messung bei etwa 1125°, — also rund 

 100° niedriger als der Schmelzpunkt des Augits und rund 300° (oder 

 275"^ niedriger als der Schmelzpunkt des Olivins. 



b) Zwischen Augit und Åkermanit. 

 Über die beträchtliche Erniedrigung der totalen Schmelzwärme in 

 Schmelzmassen, die hauptsächlich diese zwei Mineralien in einer mitt- 

 leren gegenseitigen Lösung führen, und unter denen mehrere noch eine 

 dritte Lösungs-Komponente enthalten, verweisen wir auf eine unten 

 folgende Besprechung (S. 98). 



— Zufolge meiner /^r^w/'/^T'-Messungen an den Hochofenschlacken 

 von Degerfors (s. S. 27), die Akermanit und Augit — und zwar an- 

 nähernd in der eutektischen -Mischung — fuhren, liegt der Kr^'stalli- 

 sations .£"«</punkt derselben bei ungefähr 1035°, also nicht unwesentlich 

 niedriger als der Schmelzpunkt sowohl von reinem Augit \\\t auch 

 von reinem Akermanit (der letztere aus {Ca,ifg)^Si^0^f^ mit etwas 

 [Ca,Mg)^Al^Si^0^i, bestehend, folglich mit Schmelzpunkt-Intervall bei 

 ungefähr 117;*^). ^ Der Erstarrungspunkt des eutektischen Gemisches 

 ist gegen 200" niedriger als der Schmelzpunkt des Augits und rund 150 

 niedriger als derjenige des Akermanits. 



Die Schmelzpunkt-Erniedrigung zwischen Olivin und den Melilith- 



mineralien. 

 Von Ake r m an ist keine kontinuiediche \"ersuchsreihe betreffs 

 der totalen Schmelzwärme in gemischten Lösungen von Olivin und 



